TECHNICAL REPORT 9214  Nagra
n a 9 ra
... 1'111111111 111
III
National Cooperative for
the Disposal of Radioactive Waste
TECHNICAL
REPORT 9214
Mechanical Behaviour of
High Level Nuclear Waste
Overpacks under Repository
Loading and During Welding
March 1994
R. Attinger
G. Duijvestijn
PSI, WCtrenlingen and Villigen
Hardstrasse 73, CH5l,.30 Wettingen/Switzerland, Telephone +l,.156371111
This report was prepared as an account of work sponsored by Nagra. The viewpoints presented and
conclusions reached are those of the author(s) and do not necessarily represent those of Nagra.
"Copyright (c) 1994 by Nagra, Wettingen (Switzerland). / All rights reserved.
All parts of this work are protected by copyright. Any utilisation outwith the remit of the copyright law is
unlawful and liable to prosecution. This applies in particular to translations, storage and processing in
electronic systems and programs, microfilms, reproductions, etc."
NAGRA NTB 9214  IT 
The abovementioned aim (2) is the subject of the second part of this work. After a
description of the material properties of GS40 cast steel, the onedimensional FIBRE
model is discussed, which should give an insight into the parameters involved in a thermomechanical
calculation of a welding process. Next the thermomechanical calculation
for the evaluation of residual stresses using the finite element method is described; it
includes the calculation procedure and the verification of the proposed usersupplied
material model for the simulation of the material behaviour at high temperature and
during multipass welding and stress relief.
The calculations were performed with the commercially available finite element code
ADINA (ADINA 1984). The output from ADINA was used as input to the postprocessor
ORVIRT (BASS & BRYSON 1983) when fracture calculations are considered.
During the simulation of the welding process, the need for a usersupplied material
model for the simulation of material behaviour at high temperature became obvious.
This was implemented in the finite element code SOLVIA (SOLVIA 1987) which was
derived from ADINA version 84.
The work presented allows to conclude the following:
• The commercially available finite element code ADINA is suitable for the stress
analysis of high level nuclear waste overpacks under repository loading and during
welding.
• It was demonstrated that the behaviour of an overpack can be modelled to a level
of accuracy within engineering limits with the help of the finite element code
,,\'DINA. The verJJication and validation work performed in the COMPAS project
treated creep, fracture mechanics problems and buckling; the experiments were
simulated by twodimensional or threedimensional models considering elast(}plastic
material behaviour and large displacements. The material model used to
simulate the material behaviour at high temperature was verifyed with an experiment
where two annuli are welded together by means of electr(}beam welding.
• The assumptions used in the thermomechanical calculations for the simulation of
the welding process are important for the residual shape of the workpiece, but not
for the residual stresses. The calculated residual stresses are high and, therefore,
they are limited by the yield limit. The calculated tensile stresses around the weld
may reach the yield limit.
• The stress relief obtained in a postweld heat treatment may be maintained during
the subsequent cooling to ambient temperature when the cooling process is performed
appropriately. Rapid cooling may result in large residual stresses which
will not be reduced in all cases, even if viscous effects are considered.
NAGRA NTB 9214  III 
ZUSAMMENFASSUNG
In der Schweiz sieht eines der Entsorgungskonzepte für hochradioaktive Abfälle vor,
ein Endlager in einer Tiefe von etwa 1200 m im kristallinen Grundgestein der Nordschweiz
zu errichten. Bei diesem Konzept wurde Wert auf das Prinzip mehrfacher
Sicherheitsbarrieren gelegt, um in ihnen die Rückkehr der Radionuklide zur Biosphäre
zu verzögern und dabei ihre Konzentration auf annehmbare Werte zu reduzieren. Neben
den natürlichen Barrieren (Wirtgestein und überlagerte Sedimente) sind folgende
ingenieurmässigen Barrieren vorgesehen: Die Form des verglasten hochradioaktiven
Abfalls selber und ein mit verdichtetem Bentonit hinterfüllter, horizontal in der Achse
des Endlagers angeordneter Endlagerbehälter. Der Endlagerbehälter soll während mindestens
1000 Jahren dicht bleiben und die Radionuklide vom Grundwasser isolieren.
Die Hinterfüllung aus Bentonit soll den Transport von Wasser und gelösten Partikeln
zwischen dem hochradioaktiven Abfall und dem Wirtgestein reduzieren.
Der erste Teil der vorliegenden Arbeit berichtet über die Teilnahme am Projekt COMPAS
(COntainer Mechanical Performance ASsessment). Dieses Projekt wurde im Zusammenhang
mit dem Atomenergieprogramm 'Radioactive Waste Management and Disposal'
der Europäischen Gemeinschaft ausgeführt und konzentriert sich auf das mechanische
Verhalten von Endlagerbehältem für hochradioaktiven Abfall. Das Projekt COM
PAS verfolgte zwei Ziele. Erstens sollte nachgewiesen werden, dass Endlagerbehälter
entworfen werden können, welche den geologischen Belastungen tiefliegender Endlager
standhalten. Und zweitens sollten die analytischen Möglichkeiten herausgefunden
werden, mit denen das Verhalten von Endlagerbehältem sowohl unter den geologischen
Belastungen tiefliegender Endlager als auch unter Belastungen infolge von extremen
Bedingungen vorhergesagt werden kann. Im Projekt COMPAS wurde gros ses Gewicht
auf vorhersagende Berechnungen gelegt. Daher wurden mit Experimenten an Modellen,
ausgehend von einfachen Ringmodellen bis zu realen, massstäblichen Modellen
beispielsweise in Form des Endlagerbehälters der NAGRA, die erforderlichen Daten
für eine Überprüfung der Berechnungen bereitgestellt. Unser Interesse an einer Teilnahme
am Projekt COMPAS bestand darin, das verwendete Finite Elemente Programm
an Experimenten zu verifizieren, die für den Entwurf von Endlagerbehältem relevante
Probleme behandeln.
Der zweite Teil dieser Arbeit befasst sich mit dem Themenkreis Spannungsrisskorrosion
beim Endlagerbehälter der NAGRA für die Endlagerung verglaster hochradioaktiver
Abfälle. Die durchgeführten Berechnungen (STEAG & MOTORCOLUMBUS
1984) zur Dimensionierung des Endlagerbehälters aus Stahlguss GS40 weisen für die
Spannungen einen Sicherheitsfaktor von 5 gegenüber der Zugfestigkeit nach. Fragen
betreffend Spannungsrisskorrosion müssen nun aber dann gestellt werden, wenn grosse
Zugspannungen erwartet werden, auch wenn niedrigfester Stahl mit seinem potentiell
guten Widerstand gegenüber dieser Art von Korrosion eingesetzt wird. Bei der NAGRA
wurde ein Projekt zu diesem Themenkreis mit folgenden Zielen iniziiert:
1) das Verhalten des Referenzstahls auf Spannungsrisskorrosion detaillierter als in
den früheren Projekten zu untersuchen und Laboruntersuchungen einzubeziehen,
NAGRA NTB 9214  IV 
2) die Möglichkeiten von Computerprogrammen bei der Ennittlung von Schweisseigenspannungen
sowie deren vollen oder teilweisen Abbau abzuklären sowie
3) die Eignung verschiedener Methoden für einen ausreichenden Abbau der Schweisseigenspannungen
festzulegen.
Der oben erwähnte Punkt (2) ist Gegenstand des zweiten Teils dieser Arbeit. Nach einer
Beschreibung der Materialeigenschaften von Stahlguss GS40 wird das eindimensionale
Modell FIBRE diskutiert, welches Einblick in die bei thennomechanischen Berechnungen
von Schweissprozessen involvierten Parameter geben soll. Dann werden die thermomechanischen
Berechnungen zur Bestimmung der Schweisseigenspannungen mit der
Methode der Finiten Elemente beschrieben: Es werden der Berechnungsablauf, die Verifikation
des vorgeschlagenen Materialmodells zur Simulation des Materialverhaltens bei
hohen Temperaturen, Mehrlagenschweissung und Abbau von Schweisseigenspannungen
dargelegt.
Die Berechnungen wurden mit dem kommerziellen Finite Elemente Programm ADINA
(ADINA 1984) durchgeführt. Die Resultate von ADINA wurden als Eingabe für den
Postprozessor ORVIRT (BASS & BRYSON 1983) verwendet, wenn Bruchmechanikprobleme
zu behandeln waren. Während den Arbeiten zur Simulation des Schweissprozesses
wurde offensichtlich, dass zur Beschreibung des Materialverhaltens bei hohen
Temperaturen ein eigenes Materialmodell erforderlich ist. Dieses Materialmodell wurde
im Finite Elemente Programm SOLVIA (SOLVIA 1987) eingebaut; SOLVIA wurde aus
der Version 84 des Programms ADINA abgeleitet.
Die vorliegende Arbeit lässt folgende Folgerungen zu:
• Das kommerzielle Finite Element Programm ADINA eignet sich, Spannungsanalysen
an den Endlagerbehältern zur Lagerung hochradioaktiver Abfälle unter den
geologischen Belastungen tiefliegender Endlager wie auch während des Schweissens
durchzuführen.
• Es wurde gezeigt, dass mit dem Finite Elemente Programm ADINA das Verhalten
von Endlagerbehältem mit einem Genauigkeitsgrad bestimmt werden kann,
der innerhalb von realistischen, ingenieunnässigen Grenzwerten liegt. Die innerhalb
des Projekts COMPAS ausgeführten Validierungs und Verifizierungsarbeiten
behandelten Kriechvorgänge, Bruchmechanikprobleme und Beulen. Die
Experimente wurden mit zwei und dreidimensionalen Modellen simuliert, in denen
elastoplastisches Materialverhalten vorausgesetzt und grosse Verschiebungen
berücksichtigt wurden. Das Materialmodell zur Simulation des Materialverhaltens
bei hoher Temperatur wurde an Hand eines Experiments verifiziert, wo zwei Ringe
mittels Elektrostrahlschweissen zusammengefügt wurden.
• Die in die thennomechanischen Berechnungen eingehenden Annahmen für die Simulation
des Schweissprozesses sind wichtig für die Fonn des Werkstücks, nicht
jedoch für die Eigenspannungen, da die berechneten Eigenspannungen hoch sind
und dadurch von der Fliessgrenze begrenzt werden. Die berechneten Zugspannungen
um die Schweissnaht herum können die Fliessgrenze erreichen.
NAGRA NTB 9214  V
• Der in einer Warmebehandlung nach dem Schweissen erzielte Spannungsabbau
kann in der daran anschliessenden Abkühlung auf Raumtemperatur erhalten bleiben,
wenn die Abkühlung in geeigneter Weise erfolgt. Rasches Abkühlen kann
hohe Eigenspannungen erzeugen, welche auch bei Berücksichtigung viskoser Effekte
nicht unbedingt kleiner ausfallen werden.
RESUME
Un des concepts pour 1'entreposage définitif des déchets hautement radioactifs en Suisse
consiste en un dépôt à une profondeur d'environ 1200 m dans le socle granitique de
la Suisse septentrionale. On tient beaucoup dans ce concept aux barrières multiples
qui doivent retarder le retour des radionuclides vers la biosphère et ainsi réduire leur
concentration à un niveau acceptable dans la biosphère. En plus des barrières naturelles
(rocher d'hôte et couches de sédiments superposées), les barrières artificielles suivantes
ont été prévues: la fonne vitrifiée des déchets hautements radioactifs euxmêmes et
un conteneur placé horizontalement dans l'axe du dépôt. Le conteneur est entouré de
bentonite comprimée. Le conteneur doit rester étanche pendant au moins 1000 ans et
isoler les radionuclides des eaux souterraines. Le remplissage en bentonite doit réduire
le transport de l'eau et des particules dissoutes entre les déchets et le rocher d'hôte.
La première partie du travail présenté porte sur la participation au projet COMPAS
(COntainer Mechanical Perfonnance ASsessment). Ce projet a été exécuté en relation
avec le Programme d'Energie Atomique 'Radioactive Waste Management and Disposal'
de la Communauté Européenne; il se concentre sur le comportement mécanique des
conteneurs d'entreposage pour les déchets hautement radioactifs. Le projet COMPAS
poursuit deux buts. Le premier est de prouver que l'on peut concevoir un conteneur
capable de résister aux charges géologiques dans un dépôt en grande profondeur. Le
deuxième est de trouver une méthode analytique permettant de prédire le comportement
des conteneurs non seulement sous cette charge géologique mais aussi sous une charge
correspondant à des conditions extrêmes. Dans le projet COMPAS, un grand poids a
été donné aux calculs de prédiction. Dans ce sens, les données nécessaires à un contrôle
des calculs ont été préparées. Ces données ont été établies sur la base d'expériences
sur modèles allant de modèles simples de forme d'anneaux jusqu'à des modèles réels
et à l'échelle de fonne du conteneur de la CEDRA par exemple. Notre intérêt à une
participation au projet COMPAS résidait dans la vérification des programmes d'éléments
finis appliqués aux expériences, ces expériences ayant montré des problèmes importants
à résoudre pour la conception des conteneurs.
La deuxième partie de ce travail concerne le sujet général de la fissuration par corrosion
sous contrainte du conteneur de la CEDRA pour l'entreposage définitif des déchets
hautement radioactifs vitrifiés. Les calculs réalisés (STEAG & MOTORCOLUMBUS
1984) pour le dimensionnement du conteneur fabriqué à partir d'acier coulé GS40
NAGRA NTB 9214  VI
montrent pour les contraintes un facteur de sécurité de 5 par rapport à la limite élastique
en tension. Des questions concernant la fissuration par corrosion sous contrainte doivent
cependant toujours être posées si l'on s'attend à de grandes contraintes en tension, même
s'il s'agit d'un acier à basse limite élastique avec une bonne résistance potentielle contre
ce type de corrosion. A la CEDRA, un projet a été initié sur ce thème avec les buts
suivants:
1) étude du comportement de l'acier de référence à la fissuration par corrosion sous
contrainte plus détaillée que dans les projets précédents et utilisation des examens
de laboratoires,
2) possibilité d'application de programmes pour la détermination des contraintes
résiduelles de soudure et possibilité de l'élimination ou réduction de ces contraintes,
et
3) possibilité d'établir l'aptitude de différentes techniques pour une réduction suffisante
des contraintes résiduelles de soudure.
Le point (2) est l'objet de la deuxième partie de ce travail. Après une description
des proriétés de l'acier coulé GS40, le modèle unidimensionnel FIBRE sera discuté.
Ce modèle devrait donner un aperçu sur les paramètres impliqués dans les calculs
thermomécaniques des procédés de soudage. Les calculs thermomécaniques pour la
détermination des contraintes résiduelles de soudure avec la méthode des éléments finis
seront alors décrites. On présentera le déroulement des calculs, la vérification des
modèles proposés pour le matériau pour ses propriétés aux hautes températures, le
soudage par couches multiples et la réduction des contraintes résiduelles de soudure.
Les calculs sont faits avec le programme commercial d'éléments finis ADINA (ADINA
1984). Les résultats d'ADINA ont été utilisés comme données d'entrée au processeur
ORVIRT (BASS & BRYSON 1983) pour les calculs de mécanique des fissures. Il
est apparu clairement pendant les travaux de simulation de soudage que la description
du comportement du matériau à hautes températures nécéssitait un propre modèle. Ce
modèle a été introduit dans le programme d'éléments finis SOLVIA (SOLVIA 1987).
SOLVIA a été déduit de la version 84 du programme ADINA.
Le travail présenté permet de tirer les conclusions suivantes:
• Le programme commercial d'éléments finis ADINA est approprié pour faire les
analyses de contraintes pour les conteneurs de déchets hautement radioactifs pour
leur entreposage définitif en grande profondeur ainsi que pour le soudage .
• Il a été montré avec le programme d'éléments finis ADINA que le comportement
des conteneurs peut être simulé avec un degré de précision au dedans des valeurs
limites réalistes d'ingénieur. Les travaux de validation et de vérification réalisés
dans le projet COMPAS incluent le fluage transitoire, les problèmes de mécanique
des fissures et les flambages. Les expériences ont été simulées avec des modèles
à deux et trois dimensions pour lesquels un comportement élastoplastique du
matériau a été supposé et les grands déplacements considérés. Le modèle pour
NAGRA NTB 9214  VII
simuler le comportement du matériau à hautes températures a été vérifié par
l'expérience des deux anneaux soudés électriquement.
• Les hypothèses introduites dans les calculs thermomécaniques pour la simulation
du soudage sont importantes pour la forme de la pièce; elles ne le sont pas pour
les contraintes résiduelles parce que ces contraintes sont grandes mais en dessous
de la limite élastique. Les contraintes de tension autour de la soudure peuvent
atteindre la limite élastique.
• La réduction des contraintes par chauffage après le soudage peut être conservée
après le refroidissement à la température ambiante si ce refroidissement est fait
de manière appropriée. Un refroidissement rapide peut produire des contraintes
résiduelles élevées, qui même en considérant les effets de viscosité, ne seront pas
obligatoirement réduites.
NAGRA NTB 9214  VIII 
Contents
SUMMARY I
ZUSAMMENFASSUNG ill
RESUME v
Contents Vill
1 High level nuclear waste overpacks under extreme geological loading conditions:
the work performed within the COMPAS project 1
1.1 Introduction to the COMPAS project 1
1.2 Benchmark exercises. . . . . 3
1.2.1 Thinwalled overpack 3
1.2.2 Thickwalled overpack with uniformly corroded profile 5
1.2.3 Thickwalled overpack with nonuniformly corroded profile. 6
1.2.4 Thickwalled overpack with uniformly corroded and cracked
profile .... 6
1.3 Preliminary ring tests ............ 7
1.4 Intermediate tests on simplified scale models 11
1.5 Advanced tests on scale models of typical overpacks 14
2 Thermomechanical calculation of residual stresses due to welding using the
finite element method 17
2.1 NAGRA reference design for the high level nuclear waste overpack. 17
2.2 Material properties . . . 18
2.2.1 0840 cast steel 18
2.2.2 Uniaxial tension tests 19
2.2.3 Creep tests. . . . . . 22
2.2.4 Implementation of the material properties into a finite element
calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22
NAGRA NTB 9214  IX
2.3 Study on some fundamental aspects of modelling stresses induced by
welding ........... . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.3.1 Onedimensional modelling of the welding process
2.3.2 Material properties and loading
2.3.3 Parametric study ....... .
2.4 Procedure for the finite element calculation in simulating a welding process 39
2.5 Verification of the proposed material model . . . 42
2.6 Residual stresses induced by multipass welding .
2.7 Effect of cooling on stresses for heattreated overpacks.
3 Summary
3.1 Modelling of overpacks under extreme loading conditions: the work
performed within the COMPAS project. . . . . . . . . . . . . . . .. 58
3.2 Study on some fundamental aspects of modelling stresses induced by
welding .......... . . . . . . . . . 59
3.3 Verification of the proposed material model. . . 59
3.4 Residual stresses induced by multipass welding. 60
3.5 Effect of cooling on stresses for heattreated overpacks. 60
Acknowledgements 62
References 63
25
27
30
47
51
58
NAGRA NTB 9214  1 
1 High level nuclear waste overpacks under
extreme geological loading conditions: the
work performed within the COMPAS project
1.1 Introduction to the COMPAS project
The COMPAS project was a European project, with the participation of
partners from six European countries (Table 1). It was concerned with the
mechanical performance of overpacks for vitrified high level nuclear waste
(OVE ARUP & PARTNERS 1989 and 1990).
Two alternative overpack concepts were identified at the outset of the COM
PAS project. One, a thinwalled concept, relied on a thin corrosion resistant
wall for the overpack (titanium alloy) which was supported by a filler (lead
or particulate material), with the loads being transmitted to the high level
nuclear waste. The other, a thickwalled concept, uses a material such
as mild steel to provide a stressed overpack, with sufficient thickness to
withstand the loading in the repository and to allow for corrosion of the
overpack.
Two benchmark exercises on both types of overpack were chosen to start
the COMPAS project. From these exercises it was decided that most of the
efforts in the COMPAS project would be directed to a study of the thickwalled
overpack concept. The test programme for the COMPAS project
splits into three categories:
1) A series of preliminary tests, involving very simple geometries and
loading conditions, aimed at checking the performance of the computer
codes and analytical techniques for material and geometrical nonlinearities.
2) A series of intermediate tests, involving simplified scale models of
overpacks under extreme pressure conditions to see the effect of geometrical
variations.
3) A series of advanced tests, involving scale models of typical overpacks.
Calculations and testing have focused on the behaviour of the overpacks
under both anticipated repository loads and extreme loading conditions up
to the point of collapse. However, the testwork, of necessity, looks only
at hydrostatic pressures on the overpacks. The loading is unlikely to be
hydrostatic in real repositories and typically will have a large hydrostatic
component, some pinch loading and possibly some point loading. It is because
of the complexity of the real repository loading that so much emphasis
has been placed on finite element modelling in the COMPAS project.
The calculations were carried out in parallel with the experiments and the
results of the calculations were compared with those of the experiments.
For the finite element calculations, material and geometrical data, along
NAGRA NTB 9214  2 
Table 1: Partners in the COMPAS project and the finite element codes
used (OAP 1989a).
I Partner I Finite element code I Computer
Ove Arup & Partners 1) DYNA3D, VAX 11/785
Great Britain NIKE2D,
PAFEC
DYNA3D CONVEX C210 3)
SCKCEN CASTOR BE2D HP9000 Series 310
Belgium SYSTUS /LVAX,
IBM 4381
CEA France CASTEM  INCA CRAYI
STEAG Kemenergie GmbH COSMOS/M IBM PC AT03
Germany
Equipos Nucleares SA 2) ANSYS HP9000 Series 310,
Spain HP9000 Series 320
PSIINAGRA ADINA APOLLO DN3000,
Switzerland APOLLO DN4000,
ADINAJSOLVIA CRAY XMP/28 3)
1): OAP was responsible for experiments and comparison of the results.
2): ENSA manufactured the tested overpacks.
3): Computers used for the advanced testwork.
with details of loading, were supplied to all the partners, but choice of finite
element code and details of the finite element modelling were left to the
partners. Different computer codes were used to analyse these problems
(Table 1) on a range of machines from PCs through minicomputers to
super computers.
All the specimens for one experiment were machined from the same piece
of mild steel. Tensile tests were performed on samples from the same
steel; each test was repeated three times and the results were found to be
consistent. The resulting load vs. displacement curves were made available
to the partners in graphical form but were not processed by the project
coordinator OAP (Ove Arup & Partners, Great Britain); a summary of typical
strength parameters is given in Table 2. Different codes use different material
models and each partner was free to process the results of the tensile tests
with their own code requirements in mind.
NAGRA NTB 9214  3 
Table 2: Typical strength parameters of the mild steels used in the COM
PAS project.
Testwork Sample Yield limit Ultimate strength
from RpO.2 [MPa] Rm [MPa]
Preliminary ring test Bar 237 506
Intermediate testwork Bar 277 545
Plate 271 449
Advanced testwork Bar 261 506
1.2 Benchmark exercises
Two benchmark exercises on both types of overpack were selected (OAP
1989b). One looked at the longterm response of part of a thinwalled
overpack with lead filler to an external pressure and the other looked at
the response of a slice through a thickwalled overpack under pressure.
These benchmark exercises were used to evaluate the capabilities of various
computer codes for these types of stress calculations.
1.2.1 Thinwalled overpack
It was originally intended to show the creep calculation capabilities of the
codes in this benchmark exercise. However, as only two results were presented,
a comparison concerning creep was seen to be of limited value.
Thus, the comparisons have been made on the basis of elastic calculations
(Table 3). The predicted stress levels were in reasonably good agreement.
The base end of the overpack, the titanium overpack wall (Fig. 1.1), was
stiffer than the lead filler because of its doubly curved shape. Consequently,
a greater proportion of the load was carried by the titanium overpack wall.
Table 3: Effective stresses [MPa] in the thinwalled overpack based on
an elastic twodimensional calculation due to an external pressure
of 40 MPa.
I Partner I Code I Titanium I Lead Waste
OAP NlKE 17 7 35 0.3 7 6 0.2 7 6
SCKCEN CASTOR BE2D 15 7 36 3 7 10 0 73
CEA CASTEM  INCA  2 7 6 1 75
STEAG COSMOS/M 2D 15 7 37 4 7 15 0 74
COSMOS/M 3D 12 7 34 5 7 21 2 76
PSI/NAGRA ADINA 17 7 36 0.2 7 7.3 0.3 7 6
NAGRA NTB 9214  5 
fluid that has no shear strength in the final creep state calculation. Figure 1.1
depicts the defonned shape of the overpack at different times as calculated
by PSI/NAGRA.
OAP investigated further nonlinearity in the fonn of sliding motion at the
interfaces between the titanium overpack and the lead filler and between
the lead filler and the block of high level nuclear waste. In the case of
frictionless interfaces, sliding motion is quite noticeable between the lead
filler and the titanium overpack at the corner region. On the other hand,
sliding motion is almost negligible at the interfaces after a period of 50 years
when a small friction coefficient is considered and, therefore, a longtenn
transient creep calculation would resemble the one where the interfaces are
perfectly bonded.
1.2.2 Thickwalled overpack with uniformly corroded profile
This test was chosen in order to show the elastoplastic calculation capabilities
of the finite element codes. It was required to predict the external pressure
which causes a reduction of 10 mm in the internal diameter (440 mm) of
a 60 mm thick overpack. The 10 mm correspond to the overpack collapsing
onto the canister with high level nuclear waste.
Table 4: Pressure for 10 mm of reduction in the internal diameter of the
uniformly corroded overpack.
I Partner
OAP DYNA3D
SCKCEN CASTOR BE2D
CEA CASTEM  INCA
STEAG COSMOS/M
ENSA ANSYS
PSI/NAGRA ADINA
I Calculation 1)
threedimensional
onl y elastic
small displacement
large displacement
standard
standard
twodimensional
Pressure I
I [MPa]
80.5

81.6
112.5
78.4
82.3
77.7
1): An elastoplastic twodimensional calculation in a small displacement
fonn ulation was used as a standard.
There is a good correlation in the elastic range, although there is a degree
of divergence in the plastic range. The variation in the stresses could have
been due to different modelling strategies used by the partners (axisymmetric,
twodimensional plane strain or threedimensional), different mesh
patterns across the thickness, different number of Gaussian integration points
(ranging from 3*3 to 1*1 *1) or different techniques used by the codes for
calculating the stresses at the nodal points from the stresses at the Gaus
NAGRA NTB 9214  6 
sian integration points. Nevertheless, predictions of the pressure required to
reduce the internal diameter by 10 mm fall within a range that is roughly
±2.5 % about the mean (Table 4) when a small displacement formulation
is used. This is considered to be quite good for this class of problem for
which no simple closedform solution exists. A large displacement formulation
seems to stiffen the overpack.
1.2.3 Thickwalled overpack with nonuniformly corroded profile
The second stage exchanged the uniformly corroded profile for a nonuniform
one. Again, the elastoplastic calculation was to predict the pressure
required to achieve a 10 mm reduction in the internal diameter of the
overpack.
The pressuredisplacement curves are in general agreement in the initial
elastic phase but begin to deviate in the plastic phase where all the curves,
except for the CEA largedisplacement formulation, show continuing hardening
behaviour. The predicted critical pressures that causes the required
reduction are given in Table 5.
Table 5: Pressure for 10 mm of reduction in the internal diameter of the
nonuniformly corroded overpack.
I Partner
I
OAP
SCKCEN
CEA
STEAG
ENS A
PSI/NAGRA
I Code
I
DYNA3D
CASTOR BE2D
CASTEM  INCA
COSMOS/M
ANSYS
. ADINA
I Calculation 1)
I
threedimensional
only elastic
small displacement
large displacement
only elastic
standard
twodimensional
threedimensional
I Pressure I
rMpnl
I L.l "'J I
61

_ 2)
_ 2)

68
67
_ 2)
1): A twodimensional calculation in a small displacement formulation
was used as a standard.
2): Calculation stopped before the required reduction was reached.
1.2.4 Thickwalled overpack with uniformly corroded and cracked profile
This problem was to detennine the pressure which leads to the unstable
growth of a crack situated at the root of a 5 mm notch in the uniformly corroded
overpack under sinusoidal pressure (with its maximum at the notch).
NAGRA NTB 9214  7 
Table 6: Critical pressure for growth of a 5 mm long crack in the uniformly
corroded overpack.
I Partner
OAP PAFEC
CEA CASTEM  INCA
STEAG COSMOS/M
ENSA ANSYS
PSI/NAGRA ADINA
I Calculation 1)
twodimensional
threedimensional
standard
no crack calculation
threedimensional
elastic
elastoplastic
Pressure I
I [MPa]
21.2
21.2
20.3

21.6
20.0
18.3
1): A twodimensional elastic calculation in a small displacement formulation
was used as a standard.
The critical pressure was defined as that which caused the stress intensity
factor !{I to reach the critical value !{IC.
This test was chosen to compare the crack/fracture calculation capabilities
of the codes. The predicted critical pressures are listed in Table 6. The
PSI/NAGRA result shows that plasticity near the crack tip region reduces
the pressure required for unstable crack growth. It is interesting to note that
their effective stress and effective plastic strain countours for the elastoplastic
calculation confirm that plastic deformation is confined locally to the
crack tip region. This suggests that plasticity is a factor that needs careful
consideration in future fracture calculations.
1.3 Preliminary ring tests
The preliminary ring tests were intended as a series of tests which could be
easily defined and would not require expensive test facilities (OAP 1989c).
As a result, four variations on a simple ring under transverse loading were
tested. The first (Rl) is a simple uncracked ring, the second (R2) and third
(R3) are rings with external and internal cracks respectively, and the fourth
(R4) is a ring which has weld material deposited on the outside, leaving
a ring consisting of two materials and a heat affected zone. All the rings
were machined from the same piece of a mild steel bar. The geometry
of the rings (outer diameter 160 mm, inner diameter 128 mm, crack depth
8 mm) was chosen to be representative of a section through a thickwalled
overpack. However, the loading is somewhat artificial in that the ring is
squeezed between two fiat plattens of the loading device.
This problem involved large deformations, large strains and cracking, as
well as interfaces with moving contact points. The results for the crosshead
NAGRA NTB 9214  11 
1.4 Intermediate tests on simplified scale models
These tests formed the bulk of the testwork in the COMPAS project (OAP
1990a). A simplified overpack design was produced as shown in Figure 1.4a.
This became the reference overpack and variations on this overpack were
produced to look at the effect of wall thickness, nonuniform wall thickness,
corroded walls and the effect of weld types. The tubular body of each
overpack was machined from the same steel bar and the two ends of the
overpacks from the same steel plate.
For the standard overpack, three models were made and tested. For each of
the other overpacks onI y one was made and tested. However, the experience
with the standard overpack was that the repeatability of the tests was good.
Each overpack was tested in a pressure chamber capable of pressures up to
100 MPa. In all tests the temperature was controlled at 20°C.
Table 8: Failure prediction for the intermediate testwork on simplified
overpacks.
I Overpack I 11 112 1 13
Description Standard Reduced Nonuniform
wall thickness wall thickness
Wall thickness [mm] 15.0 9.0 15.0 7 7.5
Experimental data
Failure pressure [MPa] 87 35 42
Buckling mode [lobes] 3 3 2
OAP
Failure pressure [MPa] 91 43 45
Buckling mode [lobes] 4 4 2
SCKCEN
Failure pressure [MPa] >100 52 
Tensile failure  Body 
CEA
Failure pressure [MPa] 63 35 34
Buckling mode [lobes] 3 3 2
ENSA
Failure pressure [MPa] 74 55 
Tensile failure Body Base 
PSI/NAGRA
Failure pressure [MPa] 100 44 46
Failure Plastic hinge Plastic hinge 2 lobes
Location at interface Base/Body Base/Body Base/Body
NAGRA NTB 9214  13 
Table 9: Observed failure for the intermediate testwork on simplified
overpacks.
I Overpack I II 114 I IS
Description Standard Standard Corroded surface
Welding type TIG Electrobeam TIG
Wall thickness [mm] IS.0 IS.0 IS.0 7 7.S
Experimental data
Failure pressure [MPa] 87 83 7S
Buckling mode [lobes] 3 3 3
Further calculations were carried out by PSI/NAGRA to evaluate the relative
effects of different material laws. The variation of the Poisson ratio was
found to have only a small effect; a larger Poisson ratio tended to reduce
strains at intermediate pressures and increased them at higher pressures. It
is concluded from the studies with a bilinear material law that, where a
multilinear material model is not available, a 'tangent modulus' model, i.e.
a straight line between the yield limit and the ultimate strength, is most
accurate when the high strains are localized An increase in the strength of
the weld material was found to reduce the deformation in the base; this is
consistent with test observations.
The last two overpacks were not analysed by finite element calculations.
Overpack 14 was geometrically identical to the standard overpack II, but
with electrobeam welds used throughout instead of TIG welds. Overpack
14 failed in a manner very similar to that of II but buckling occurred at a
lower pressure (Table 9). As the welding method was the only parameter
which differed from overpack II to 14, this implies that TIG welding leads
to a stronger overpack than electrobeam welding. This can be explained
by noting the larger and hence stronger heat affected zone of the former.
Overpack IS represents a heavily corroded overpack. Craters were formed
by electrolysis in the surface of the overpack; they had an average surface
area of approximately SOO mm 2 and a local reduction in the wall thickness
of up to SO %, although the average thickness reduction was only S %.
Comparison of the experimental results with those for overpack II indicates
that the reduction in failure pressure due to the simulated corrosion is nearer
to the average reduction in wall thickness than to the maximum reduction.
NAGRA NTB 9214  14 
Table 10: Failure prediction for the advanced testwork.
I Overpack lAO I Al I A2 I A3
Description Stan Reduced Prede Predef.,
dard wall thick. fonned cracked
body body
Length of body [mm] 600 400 600 600
Outside diameter [mm] 200 156 210/190 210/190
Wall thickness [mm] 36 14 30 30
Crack    long.
Experimental data
Failure pressure [MPa]  65 111 105
Buckling mode [lobes]  2 2 2
OAP
Failure pressure [MPa]  67 108 107
Buckling mode [lobes]  2 2 2
SCKCEN
Failure pressure [MPa]    
Buckling mode [lobes]  1)  
CEA
Failure pressure [MPa]  65 85 54
Buckling mode [lobes]  3 2 2
ENSA
Failure pressure [MPa]  59 82 78
Failure  Plastic Collapse Collapse
hinge
Location Body/Base Body Body
PSl/NAGRA
Failure pressure [MPa]  68 96 96
Buckling mode [lobes]  3 2 2
1) : No buckling calculation was perfonned.
1.5 Advanced tests on scale models of typical overpacks
This series of tests is on models of overpacks with realistic details (such
as end closures) (OAP 1990b). A reference overpack design was produced
(Fig. lAb) as being a true onethird scale model similar to the NAGRA
reference design (Fig. 1.4c). This reference overpack was designed with a
realistic diameter to thickness ratio (and consequently would be too strong
to test in the available test facilities) and was the basis for variations for
testing. Three variants on the reference design were chosen (Table 10), one
with thinner walls and two with predefonned walls. The specimens with
NAGRA NTB 9214  17 
2 Thermomechanical calculation of residual
stresses due to welding using the finite element
method
2.1 NAGRA reference design for the high level nuclear waste
overpack
The design work carried out (NAGRA 1984 and STEAG & MOTOR
COLUMBUS 1984) led to the NAGRA reference design shown in Figure
2.1. The overpack consists of a cylindrical body with integrated hemispherical
bottom and preassembled additional shielding; a hemispherical lid,
also with preassembled additional shielding and with a thread for a gripping
device, is pressed onto the body and held in place by means of a conical
thread and subsequently welded. The sole aim of weld is to tighten the
overpack.
Fig. 2.1: The basic features of the NAGRA reference overpack. (1) overpack body,
(2) overpack lid, (3) weld, (4) additional shielding, (5) space for accomodating
waste cylinder.
The stress analyses were carried out by STEAG & MOTORCOLUMBUS
(1984) in conformity with the AS MECode , Section VIII, Division 1 for
a wall thickness reduced by the amount of the design corrosion allowance
of 50 mm. It was assumed that the backfill exerts an isostatic pressure
of approximately 30 MPa on the overpack; the 30 MPa correspond to the
maximum swelling pressure of the compacted bentonite used as backfill
material. This load resulted in maximum stresses of 80 MPa, i.e. a margin
of a factor 5 was reached against the ultimate tensile strength of 400 MPa for
GS40 cast steel. Furthermore, these stresses were shown to be compressive
almost everywhere, external tensile stresses being limited to the area of the
weld and not exceeding 10 MPa. However, stresses induced by the welding
process were not considered.
It should be noted that higher tensile as well as compressive stresses would
have to be expected if the extemalloads are inhomogeneous, as in the un
NAGRA NTB 9214  18 
Table 11: Chemical composition of GS4O cast steel (in weight percent
(SIMPSON 1984».
CPS Si Mn Al Fe
0.19 0.014 0.006 0.37 0.74 0.06 balance
likely case of an inhomogeneous swelling of the bentonite. However, even
those stresses would be considerably smaller than the residual stresses induced
by the welding procedure. In this respect it is worth emphasizing the fact
that in the NAGRA reference design no full heat treatment is foreseen after
emplacement of the vitrified waste and closure of the overpack. The reason
for this is that exposure of the borosilicate glass waste matrix to elevated
temperatures for extended periods of time may lead to a partial recrystallization
of the glass, resulting in higher leaching rates in groundwater after
eventual failure of the overpack.
2.2 Material properties
2.2.1 GS40 cast steel
A relatively lowstrength (400 MPa ultimate tensile strength) cast steel of
type GS40 (essentially equivalent to US Standard ASTM A27Grade U 60
30) was chosen as the overpack reference material (Table 11). Cast steel is
normally used instead of cast iron when a good weldability or a higher toughness
due to shocklike loadings is demanded. The characteristic property
of cast steel is its guaranteed minimum tensile strength which in general
is given in the identification number. Other mechanical parameters can be
guaranteed up to 300 °C according to the standard DIN 1681 for example.
The required longterm corrosion resistance is ensured for the NAGRA reference
overpack by the principle of a mechanical stable overpack which is
constructed out of a base material with an allowable small corrosion rate,
i.e. where the remaining wall thickness at the end of the design lifetime
is still large enough to ensure mechanical stability and tightness. Experiments
showed (SIMPSON 1984) for OS40 cast steel a corrosion allowance
of 50 mm, which would be adequate to cover both general corrosion and
pitting corrosion. The rationale behind the choice of a lowstrength steel is
that potential problems associated with stress corrosion cracking would be
minimized. Ease of manufacture and quality control, e.g. at the weldings,
are further advantages of a corrosionresistant base material such as OS40
cast steel.
NAORA NTB 9214  22
The (true) stressstrain relations from the experiments for the two strain rates
are shown in Figure 2.2; the curves at 900 °C match those at 800 °C and
therefore are not included in the figures. The temperature dependency of
the modulus of elasticity E and the yield limit RpO.2 is given in Figure 2.3.
The two further parameters which are necessary for a time independent,
thermomechanical calculation, i.e. the Poisson ratio v and the coefficient of
thermal expansion CY, are represented in Figure 2.4. The values of these parameters
are taken from (RICHTER 1973) for a weldable finegrained steel.
The coefficient of thermal expansion CY is reduced at 800 °C, thus indicating
some transformation plasticity at the ferriteaustenite transformation.
2.2.3 Creep tests
In this work, creep is understood as a flow which is time dependent and
which is possible for any stress; yielding is understood as a flow which
arises only when the stress is above a certain threshold level, namely the
yield limit.
The influence of creep on the material behaviour increases with increasing
temperature; at temperatures such that the creep response time, even under
low stresses, is smaller than the time constant of the temperature history,
only small stresses can build up. It is therefore necessary to estimate the
limiting temperature below which creep can be neglected for time horizons
of the order of the duration of the cooling period after completion of the
weld: significant residual stresses can build up only below that temperature.
In order to address this issue, to determine the creep behaviour of OS40 cast
steel and to develop an adequate mathematical description of the primary
and secondary creep, a series of creep tests under constant loading were
carried out on samples (diameter 8 mm, gauge length 38 mm) of OS40
cast steel at the three temperatures 400 °C, 550°C and 700 °C (ROSSELET
1990). Figure 2.5 shows the creep curves obtained in the tests. It can be
seen that already ,at 400 °C the primary creep rate is important. Also at
this temperature an important strain hardening is observed, i.e. the creep
rate decreases rapidly with time (Figure 2.5a). By contrast, at 700 °C (Figure
2.5c), the strain hardening is practically compensated by the recovery
and primary creep is not observed.
2.2.4 Implementation of the material properties into a finite element
calculation
The time independent stressstrain relations are represented in the finite
element calculations either by a multilinear, temperature and strain ratedependent
or by a bilinear, temperaturedependent material law . The former
is implemented into the material model by a table, the latter is given by the
input. The bilinear material law is based on the experimental values with a
NAGRA NTB 9214  24 
strain rate of 3.10 4 Sl and a linear regression analysis for the part of the
curves with plastic deformation and strains up to 10 %.
The molten material is simulated by a solid without strength, volume constancy
and no thennal expansion. Its material properties are chosen in a
bilinear material model according to the following assumptions:
RpO.2, melt = 0.1 MPa
Hmelt = 0.0 MPa
Vmelt = 0.48
amelt . T = 0.023 °C
The modulus of elasticity Emelt is kept constant
at a rather high value to avoid possible numerical
instabilities in the finite element calculations.
The liquid without strength state is replaced by a
low strength solid (due to numerical instabilities)
without hardening. The yield limit RpO.2, melt defines
the strength since the hardening modulus
H melt is zero.
Volume constancy is explicit by using a Poisson
ratio of 0.5, a value which is set at 0.48 due to
possible numerical instabilities.
No additional thennal expansion is reached by a
constant product of the coefficient of thermal expansion
amelt times the temperature T; its value
of 0.023 °C is independently to the reference temperature
and results from an avalue at 1450 oC,
which was extrapolated from the data given in
(RICHTER 1973). An amelt of 0.0 would result
also in no additional thermal expansion but
in an inconstancy of the thennal strains at solidification/liquefaction
and therefore, to possible
numerical instabilities.
The values of the parameters at temperatures in between the measured values
(up to 900 °C) and the assumed values for the molten material (above
1450 °C) are linearly interpolated between these two boundaries.
The evaluation of the creep tests has shown that no simple, general equation
exists to describe the creep behaviour. However, in an attempt to translate
the creep data obtained into a form amenable to their use in computer
modelling, they were fitted by regression analysis to an empirical equation
according to Norton's law. One observes in Figure 2.5 an approximation
of the measured data using this empirical equation. Figure 2.5c) shows for
40 MPa that an unique equation is a too rough simplification to represent
the phenomena involved in a creep process.
The following empirical equation was used to fit the experimental creep
data:
NAGRA NTB 9214  25 
Creep strain E,cr in [], stress (J' in [MPa], time t in [s]
T
400 °C 5.15E21 6.950 0.435
550°C 3.26E18 7.275 0.730
700 °C 4.07E14 5.450 1.000
Instead of an empirical equation, it would be preferable to work with a
mathematical simulation model which combines the different physical processes
and their interactions with the creep equation. This mathematical
simulation is presented in more detail in ATIINGER et al. (1991), but it is
too extensive to be implemented into a finite element programme. Therefore,
it will not be used in this work.
The current values of the material properties are assumed to be constant over
a time step. They are determined by interpolation from the values in the
table or from the input for the temperature T within the time step according
to the iteration factor a':
where To
TE
: temperature at the beginning of the time step
: temperature at the end of the time step
The strain rate at the beginning of the time step is used when strain rate
effects are considered. Ihe material parameters are linearly interpolated
between the measured values for a strain rate in between the measured rates
(3.10 4 Sl and 3.10 3 Sl) and taken as the values at the corresponding
boundary for a rate beyond the measured rates.
2.3 Study on some fundamental aspects of modelling stresses
induced by welding
2.3.1 Onedimensional modelling of the welding process
As a first step, the onedimensional FIBRE model will be discussed. This
model should give an insight into the parameters involved in the thermomechanical
analysis of a welding process.
The FIBRE model is constructed according to the commonly used separation
of total strain into its elastic, plastic and viscous part, i.e. E,tot = E,el + E,pl +
E, vi, where each part is loaded by the same stress (J'. If one continues with the
modelling, each part is replaced by its symbolic element, i.e. by a spring,
slider and dashpot respectively. The arrangement of these elements in a
chain will form a fibre. The fibre of unit length is fixed on both sides and is
heated up. It will be loaded as a result of the temperature induced elongation,
NAGRA NTB 9214
STRAIN
R = RpO.2 + H ... 1:: Idepil ... _E_
EH
Fig. 2.6a: Isotropic hardening.
 26 
STRESS
R = RpO.2
V = H ... BPi ... _E_
EH
Fig. 2.6b: Kinematic hardening.
STRAIN
which is given by the product of the coefficient of thermal expansion a times
the temperature T, and each element is strained following its material law.
A temperature dependent Hook's law is assumed for the elastic element,
the spring. It is described in the onedimensional case by the modulus of
elasticity E:
a = t: el . E.
The slider represents plasticity. Deformation occurs when the stress overcomes
a certain temperature dependent stress level, the yield limit RpO.2;
the slider will then harden either isotropically or kinematically. The current
'yield limit' grows according to its hardening modulus H and the summed
up plastic strain increments in the case of isotropic hardening (Fig. 2.6a).
Since the plastic strain increments are also summed up during reversed loading,
a reloading will result in a higher current 'yield limit' and a stress vs.
strain loop cannot be closed. The initial yield limit is shifted in the case of
kinematic hardening (Fig. 2.6b); therefore, reloading will result in a closed
loop. Deformation in the molten state may lead to large plastic strains and
thereafter to a considerable hardening in the solid state. To circumvent this,
a modification to the hardening law is proposed at the solidifying stage of
the molten material; the past hardening is reset to zero.
The temperature dependent Norton's law is assumed for the dashpot, thus
representing secondary creep: t: vi = B . an . t. This exponential law, with n
normally above 1.0, poses some numerical problems in the determination of
the viscous strain t: vi when it is large, i.e. when t: vi is greater than about 0.1·
t: e1 • When one starts from the given strain t:tot and assumes full elasticity in
a first step, then it is obvious from Figure 2.7, that a numerical overflow may
occur due to the large viscous strain at high stress. Another method is to
start the iteration from the assumed stresses al and a2. The next stress may
NAGRA NTB 9214  27 
STRESS
STRAIN
Fig. 2.7: Iteration procedure for visco elastoplastic material behaviour.
be guessed from an extrapolation to the strain c tot as shown in Figure 2.7.
This procedure is unsafe when small stresses are assumed for a large c tot •
Interpolation is also not in place due to a bad convergence in some cases.
What remains is the simple trial and error method according to the 'regula
falsi' as shown in the flow chart of the FIBRE programme (Fig. 2.8), where
the above equations are written in an incremental form for a time increment
dt. Since the FIBRE programme has to explain the effect of the different parameters
involved in a thermomechanical calculation, no effort was put into
an accurate time integration or into an evaluation of its iteration algorithms.
2.3.2 Material properties and loading
The thermo elastoplastic material behaviour was taken as defined in section
2.2 (material properties). Three different material property sets were
investigated; they differed in terms of the viscosity parameters. Material
property set 1 is thermo elastoplastic, the material property sets 2 and 3
are visco thermo elastoplastic, whereby material property set 2 is more
viscous at low temperature and material property set 3 more viscous at high
temperature (Fig. 2.9). Between 400 °C and 700 °C material property set 2
uses in the creep parameters determined for GS40 cast steel at a time t of
1 s.
The loading of the fibre is a function of the temperature and three types of
temperature evolutions are considered. The first one consists of 3 cycles,
one of which is shown in Figure 2.10. This form is a rough approximation
of the temperature evolution as it was determined for the welding of the
overpacks (MEYER & ATTINGER 1987). The second and the third type
of loading have the same form and temperature as the first one, but the time
axis is delayed by a factor of 10 and 100, respectively.
NAGRA NTB 9214  31 
the residual stresses are consequently reduced.
Table 13: Parametric study with the onedimensional FmRE model.
Time Material Hardening Residual stresses [MPa]
i max property set cycle 1 cycle 2 cycle 3
300 s 1 : eel, e pl ,  kinematic,  209.8 209.8 209.9
isotropic,  295.7 375.5 453.6
kinematic, reset 251.5 251.5 251.5
isotropic, reset 251.6 251.6 251.6
300 s 2 : eel, ePt, e V1 kinematic,  206.8 204.2 201.9
isotropic,  281.5 342.7 400.9
kinematic, reset 243.1 243.1 243.1
isotropic, reset 243.1 243.1 243.1
3000 s 2 : eel, epl, e vi kinematic,  206.4 203.2 200.2
isotropic,  270.7 323.8 372.7
kinematic, reset 237.2 237.2 237.2
isotropic, reset 237.3 . 237.3 237.3
30000 s 2 : eel, ePl, e V1 kinematic,  205.1 200.8 197.0
isotropic,  261.4 303.3 343.6
kinematic, reset 231.9 231.9 231.9
isotropic, reset 232.0 232.0 232.0
300 s 3 : eel, e pl , e V1 kinematic,  210.5 211.3 212.2
isotropic,  248.2 281.1 312.8
kinematic, reset 228.7 228.7 228.7
isotropic, reset 228.7 228.7 228.7
3000 s 3 : eel, ePt, e V1 kinematic,  212.4 215.1 217.8
isotropic,  242.4 268.7 291.9
kinematic, reset 227.5 227.5 227.5
isotropic, reset 227.5 227.5 227.5
30000 s 3 : eel, e pl , e V1 kinematic,  210.9 212.0 212.9
isotropic,  235.6 250.8 258.0
kinematic, reset 223.7 223.7 223.7
isotropic, reset 223.7 223.7 223.7
The evolution of the stresses and strains is quite similar in the different
cycles for the thermo elastoplastic material behaviour of material property
set 1 (Fig. 2.12). The influence of the hardening law is small for the strains;
however, kinematic hardening results in compressive plastic strains at the
end of a loading cycle and therefore reduces the current yield strength. The
heating phase produces an initial large stressing, the elastic strain eel and
the. stress are then reduced according to the reduction of the yield limit
RpO.2, whereas the plastic strain is increased All the calculated values are
constant (besides some numerical instabilities) when the material is molten.
NAGRA NTB 9214  33 
The transformation from austenite to ferrite is accompanied by an elastic
unloading and reloading; no plastic strains are produced in this phase since
the unloading is small. The stress follows the temperature dependent yield
limit RpO.2 during the rest of the cycle.
The viscosity introduced by material property set 2 (Fig. 2.13) has a small
effect on the stress and strains during heating; the fast loading rate together
with a small stress at high temperature provokes only some viscous strains
during part of the heating phase. During the cooling phase, most of the
deformation is taken up by plastic strains at still relatively high temperatures
since viscous strains are small due to the small stress. The transformation
phase shows a more pronounced unloading compared to the elastoplastic
material behaviour. Viscous strains prevent the occurrence of plastic strains
down to a temperature of about 500 °C. The deformations are due mainly
to plastic strains during the rest of the cycle.
The influence of an extended loading period is shown in Figure 2.14 for
material property set 2 and when the past hardening is reset at solidification.
The longer the time period is, the more pronounced the effect of the
viscous strain. The transformation from ferrite to austenite may now also
be observed during the heating phase by an unloading and reloading. The
evolution of plastic strains is prevented in a broader temperature range during
the cooling phase, i.e. from about 1000 °C down to about 250°C.
Nevertheless, the viscous strains diminish at a too large thermal strain; the
remaining unloading suffices to reach the yield limit.
The viscosity at high temperature of material property set 3 prevents the
evolution of plastic strains above about 700 °C (Fig. 2.15) but has almost
no effect for temperatures below this limit. An extended loading period
influences the stress and strains only slightly (Fig. 2.16); the transformation
from ferrite to austenite may now also be observed by an unloading and
reloading during the heating phase.
The yield limit is rt?ached at the end of a loading cycle. Viscous strains
may prevent the evolution of plastic strains over a large part of the loading
cycle and thereby reduce the hardening. Therefore, the lowest residual stress
seems to be reached when no hardening occurs, i.e. a lower limit is given
by the yield strength RpO.2 at the final temperature. This would result in a
residual stress of about 210 MPa for GS40 cast steel. This lower limit is
only reasonable when isotropic hardening or a reset of the past hardening at
solidification is assumed. Kinematic hardening would result in compressive
plastic strains at the end of a loading cycle and the current yield strength
would therefore be the yield strength RpO.2 reduced by the plastic strain
c Pl times the hardening modulus H.
NAGRA NTB 9214  39 
2.4 Procedure for the finite element calculation in simulating
a welding process
A completely decoupled procedure is used for the thermomechanical calculation
of the residual stresses due to welding using the finite element
method (Table 14). In a first step, the evolution of the temperature fields
during a welding process are determined with the help of a weld heat source
model (ATTINGER 1987 and MEYER & AITINGER 1987). Temperature
transients from these calculations serve as a loading in the mechanical calculation.
One assumes thereby that heat generated by mechanical processes
(e.g. plastic deformation) can be neglected compared to the heat input from
welding and, further, that the deformations will be small enough to allow
the temperatures in the undeformed state, i.e. for the initial geometry, to be
calculated.
The thermomechanical calculations need more computation time than the
temperature calculations. Therefore, the stresses, strains and deformations
are determined at selected times with larger time increments to avoid excessively
timeconsuming calculations. However, this need contradicts the
requirement for small time increments for accurate results. A good compromise
seems to be found when time increments are chosen which have
to produce maximum temperature increments of about 50°C. The choice
of the length of time increments is restricted in the thermomechanical finite
element code SaLVIA. Therefore, they are incorporated into the proposed
(and in the following discussed) material model by a table which is specific
for the problem considered.
The severe loading condition of rapid heating and cooling in combination
with a steep drop in yield strength at high temperatures poses problems.
The finite element codes were not able to circumvent these problems in
the days when the work was started, whereas today's upgraded version of
ADINA has already implemented an improved algorithm to solve this kind of
problem. To overcome them, a usersupplied material model was proposed
for the finite element code SaLVIA in which one calculates the stressstrain
relation for the integration points on the basis of isotropic, thermo
elastoplastic material behaviour, considering a von Mises yield criterion
and isotropic hardening. The proposed material model incorporates in the
main the commonly used socalled 'radial return' method (WILKINS 1964);
the nonadmissible stresses outside the yield surface obtained by the stress
increment are forced back to the yield surface radially in the deviatoric stress
plane (Fig. 2.17).
NAORA NTB 9214  42 
300
226
L . _ . _ . _ i····i··i·· ·i··· ·[iii HAZ
SYMMETRY
CONSIDERED POINT
Fig. 2.18: The two annuli which are welded together by means of an electrobeam and
the finite element mesh used in the calculations, together with the extension
of the heat affected zone (HAZ).
strains. To circumvent this, a 'regula falsi' method was implemented into
the material model, similar to the method that has been described for the
FIBRE programme (Fig. 2.8).
Different methods are known to simulate molten material by a solid, an easy
way to implement it in a running calculation without modifications of the
code:
 Use of 64bit computers which can handle large flexibility and low
strength without problems.
 Finite elements with temperatures above the melting temperature are
set inactive at liquefaction and are reset active at solidification.
 Temperatures above a certain cutoff temperature are reset to this temperature.
 Thennal expansion above the melting temperature is prevented by setting
the coeffi,cient of thermal expansion to zero.
The influence of these methods on the evolution of stresses and strains is
discussed in the next paragraph. In addition, the chosen example taken from
the literature should help to verify the proposed material model.
2.5 Verification of the proposed material model
Two annuli made out of a steel different to OS40 are welded together
(Fig. 2.18a) by means of an electrobeam which is described by MELAN
DER (1987). Melander perfonned his thennomechanical calculation with
the finite element code ABAQUS on an axisymmetric mesh modelling one
annulus (Fig. 2.18b). He used a thenno elastoplastic material model, where
the material properties are taken as temperaturedependent (Fig. 2.19). The
NAGRA NTB 9214  45 
Case 1: Finite elements which have temperatures above the melting temperature
are set inactive at liquefaction and are reset active at solidification.
Since a whole element is set inactive/active because of a temperature
at a single point, the transition temperatures are not sharply defined.
The liquefaction gives no problems. While the material is molten,
the displacements are kept constant at a low effective stress. The
solidification results in an abrupt and sometimes very large jump of
the displacements and an increase of the effective stress with a later
overshoot due to the inaccurately determined stresses at material
transition. The final effective stresses match with those obtained by
Melander.
Case 2: Temperatures above a certain cutoff temperature (1100 °C) are reset
to this temperature, i.e. the material is kept solid at a temperature just
below the melting temperature. Therefore, the final drop of the yield
limit may be avoided in the heatup phase, thus preventing possible
numerical problems.
Small instabilities in the displacements are observed during the molten
phase, whereas the displacements continue smoothly at liquefaction
and solidification. The final effective stresses match with those
obtained by Melander.
Case 3: The solidifying molten material is reset in a virgin state.
The liquefaction results in large changes of the displacements since no
measures were taken to prevent instabilities. The solidification keeps
the displacements and stresses smooth. The final effective stresses
match with those obtained by Melander.
Case 4: The molten material is simulated by a solid with constant volume
and no thennal expansion; it is further reset in a virgin state
at solidification. Volume conservation was assumed to simulate the
liquefied material more realistically. Melander proposed resetting the
coefficient of thennal expansion to zero to eliminate further expansion;
this procedure gives rise to large thermal strains at liquefaction
and solidification and therefore to numerical problems. However, a
smooth continuation without expansion is reached for temperatures
above melting temperature if the coefficient of thermal expansion is
chosen such that its product with temperature is constant, i.e. equal
to the product at melting temperature.
Along the whole temperature cycle, the displacements develop rather
smoothly and the effective stresses match with those obtained by Melander.
The reset in a virgin state keeps the final plastic strains small
(about 3 %), whereas the large strains obtained by Melander (about
28 %) are mainly produced during the molten material state.
NAGRA NTB 9214  46 
Table 15: Assumptions used in the proposed material model to simulate
molten material by a solid in the SOLVIA code.
Liquid phase simulated The modulus of elasticity is kept at a rather
by a solid high value for numerical reasons.
Volume conservation The Poisson ratio is set to 0.5. A value of 0.48
will be used in the calculations for numerical
reasons.
No thermal expansion The coefficient of thermal expansion is chosen
such that its product with temperature is
constant, i.e. equal the product at melting temperature.
Small deviatoric stres The liquid without strength state is replaced by
ses a low strength solid without hardening, thus
maintaining the inability to sustain shear stresses
.
No hydrostatic stress . The hydrostatic stress is set to zero for the
molten material since welding produces a pool
which is open to the surface and stressfree.
Virgin state at solidification
Rapid heating and cooling
The past plastic strains, and therefore the past
hardening, are reset to zero at solidification.
The reference temperature for a stressfree
state is assumed to be the melting temperature.
The radial return method is implemented into
the finite element code due to its inherent numerical
problems for fast loading at high temperature.
The ABAQUS code showed no problems in calculating a welding process;
the effective stresses sometimes fluctuate and no displacements were presented
by Melander. The SOLVIA code needs some assumptions to circumvent
the numerical problems involved in the welding process (Table 15). These
assumptions are incorporated in a usersupplied material model where the
liquid phase is simulated by a solid
The verification example revealed that the assumptions used in the proposed
material model have a negligible effect on the final effective stresses. The
most evident parameter for judging the result turned out to be the displacement.
The assumptions of case 4 including a low strength molten material
(Table 15) will be used for further calculations due to the smooth transition
of the displacements at liquefaction and solidification. Similar results
to those with the assumptions of case 4 were obtained when temperatures
above a certain cutoff temperature are reset to this temperature (case 2).
NAGRA NTB 9214
470
330 13
H
 47 
Fig. 2.21: The welding section of the overpack, its simplified twodimensional, cubic
model and the finite element mesh.
150
13
H
40
460
2.6 Residual stresses induced by mUltipass welding
The residual stresses due to multipass welding are determined using a simplified
twodimensional, cubic model of the overpack. The welding section
of the overpack, its model and the finite element mesh used are depicted
in Figure 2.21. The simulation model is 150 mm wide and 500 mm high
and its depth is infinite. Thanks to symmetry, only one half of the workpiece
has to be investigated and the bottom of the workpiece is fixed in the
vertical direction. The workpiece includes a 13 mm wide and 40 mm deep
groove. The groove is filled by submerged arc welding as is foreseen for
the NAGRA reference overpack. The energy input rate is 10 kW and the
welding speed (perpendicular to the cross section) 4.7 mm/s. A new layer
of 4 mm thickness is deposited in each pass after 600 s.
The temperature transients were taken from the previous study (ATTIN
GER 1987). The peak temperatures computed pass by pass are given in
Figure 2.22. The same size for the fusion zone (above 1480 °C) and the
heat affected zone (above 750 °C) is obtained for the first 8 passes. The
power density increases as the heat source reaches the surface. Therefore,
a greater fusion and heat affected zone results at the top of the workpiece
than below for a constant energy input rate.
A twodimensional, plane strain thermomechanical calculation was performed,
which considers material nonlinearities only. The material behaviour
is described by a multilinear thermo elastoplastic, rate dependent material
law according to the abovementioned material model (Table 15). Isotropic
hardening is assumed. The material properties for GS40 cast steel at elevated
temperatures are taken in the form of a table from the experiments as
defined in the section 'material properties'. The weld material is assumed
NAGRA NTB 9214  57 
The maximum principal stress a max , i.e. the envelope of the axial stress
aaxial and the radial stress a radial in the case C, would be tensile throughout
the overpack. Figure 30 shows the maximum principal stresses a max which
are considered to be the most relevant stress component concerning stress
corrosion. At the surface, considerable tensile stresses are found in the
corner of the lid where a small plastic zone was formed. Since the overpack's
body was not plastified at midheight, the maximum principal stresses are
small but compressive in the centre and tensile at the surface for an assumed
elastoplastic material behaviour. Case C results in a small layer along the
surface which is compressed and in large stresses inside the overpack and
at the lid.
It follows from these calculations on the cooling process after annealing
that plastic strains can be prevented when viscosity is considered. However,
this is only possible at the expense of newly generated permanent viscous
strains. Therefore, the overall permanent strains may be smaller or larger
for a visco elastoplastic material behaviour than the plastic strains for an
elastoplastic material behaviour. As a consequence, it ruled out for a very
viscous material and an inappriopriate cooling process that the yield limit
will be reached again.
NAGRA NTB 9214  59 
• The results from the COMPAS project have gone a long way towards
giving confidence that finite element models can be used to predict the
longterm behaviour of overpacks in the repositories. The performance
of a computer code is dependent on the user and available computing
power (demands on which became very excessive during the advanced
testwork of the COMPAS project), as well as the technical abilities of
the code itself.
• PSI/NAORA demonstrated the ability to model the overpacks to a
consistent level of accuracy with the finite element code ADINA.
ADINA is a valuable analytical tool for such problems. It is suitable
for calculations with elastoplastic material behaviour and large displacements,
for transient creep calculations and, in connection with
the postprocessor ORVIRT, for fracture mechanics calculations.
3.2 Study on some fundamental aspects of modelling stresses
induced by welding
The parametric study with the onedimensional FIBRE programme indicates
the following features:
• Isotropic and kinematic hardening give the same results if the hardening
is reset and full loading cycles with melting are considered.
• Mainly in the cooling phase and at high temperatures, plastic strains
are suppressed at the expense of viscous strains. The heating rate in
welding is so fast that it is hardly influenced by the viscosity. Viscous
effects were observed at temperatures above about 500 °C for the
material property set representative for OS40 cast steel.
• The residual stresses are in the order of the yield limit at the final
temperature for a thermo elastoplastic material behaviour. Viscosity
can reduce these residual stresses since it may prevent the evolution
of plastic strains and thereby reduce the hardening.
3.3 Verification of the proposed material model
• The welding process poses different problems for a thermomechanical
calculation with finite element codes: (1) the severe loading condition
of rapid heating and cooling in combination with a steep drop in yield
strength at high temperature, (2) viscous strains are difficult to iterate
when they become large compared to the elastic strains and (3) the
simulation of the molten material. A usersupplied material model is
proposed to circumvent these problems.
NAGRA NTB 9214  60 
• The proposed usersupplied material model incorporates the socalled
'radial return' method. The molten material is simulated by a solid
which considers no thermal expansion and volume conservation and
where the stresses are set to zero and the material is reset in a virgin
state at solidification.
• The proposed usersupplied material model was verified for an elastoplastic
material behaviour on annuli which were welded together by
means of electrobeam welding.
3.4 Residual stresses induced by multipass welding
The residual stresses are determined for a mulltipass welding of the lid of
the NAGRA reference overpack. A completely decoupled procedure is used
for this thermomechanical calculation by the finite element method:
• The assumptions used in the thermomechanical calculations turn out
to be important for the resulting shape of the workpiece; however,
they are insignificant for the residual stress field since this is defined
by the yield limit with time independent material behaviour.
• The calculated residual stresses obtained from multipass welding are
high. The tensile stress component reaches values of up to about
400 MPa.
• The passbypass calculation in a multipass welding may be shortened
by analyzing only each nth pass. It was shown for the tensile stresses
that a calculation with each fourth pass gives good agreement with a
passbypass calculation.
3.5 Effect of cooling on stresses for heattreated overpacks
It was assumed that all stresses within the overpack are relieved by annealing
the filled and welded overpack at a temperature of 500°C. The calculations
of the cooling process from the annealing to the ambient temperature show:
• The stressfree state may be maintained if an appropriate cooling
procedure is chosen.
• Too rapid cooling may produce plastic deformations and therefore also
residual stresses. These residual stresses are limited by the yield point
of the alloy .
. • Plastic zones are not observed when a visco elastoplastic material
behaviour is considered instead of an elastoplastic one. However,
the large viscous strains obtained at temperatures above 300 °C are
NAGRA NTB 9214  61 
frozen in during the progressive cooling process. These may produce
tensile stresses in the range up to the yield limit.
• Tensile stresses are observed at the surface. They are considerable
in the comer of the lid. They tend to become tensile at the outer
surface of the overpack's body although the circumferential and the
axial stress components are compressive.
NAGRA NTB 9214  62 
Acknowledgements
This work was performed within the framework of NAGRA's working group
'Simulation of the welding process'. We greatly appreciate the valuable discussions
with colleagues from this working group  Dr. B. Knecht (NAGRA,
Wettingen), R. Meyer (SENAP, ZUrich), Dr. A. Rosselet and Dr. J. Simpson
(SULZER INNOTEC, Winterthur). We also thank Dr. I. Hagenlocher
(N AGRA, Wettingen) for support in the final stage of this work.
The experimental work of the COMPAS project was performed under contract
from the 'Commission of the European Communities' within the framework
of the European Atomic Energy Communities' costsharing research
programme on radioactive waste management and disposal. The experiment
with two annuli welded together by means of electrobeam welding was due
to Dr. M. Melander (ABB Research Centre, Dattwil/Baden). All these experiments
were very valuable in verifying and validating the finite element
code used.
We also thank our colleagues Dr. Ph. Tipping, Dr. R. Rosel and Dr. B. Tirbonod
(LWRSafety Research Program at the Paul Scherrer Institute, WUrenlingen)
for their reviewing of the paper.